E. Hagen und Rubens: Emissionsvermögen der Metalle. 481 



stanter Strom dieses Gases durch den Ofen hindurchgeleitet. Diese 

 Maßregel erwies sich als notwendig, weil das Reflexionsvermögen für 

 die kurzen Wellen, mit welchen wir es hier zu tun haben, sehr stark 

 von geringen Oxydschichten beeinflußt wird. Im Gebiete der großen 

 Wellenlängen ist dies in viel geringerem Grade der Fall. 



Mit Hilfe der beschriebenen Versuchsanoi-dnung gelingt es leiclit, 

 die Intensität an verscliiedenen Stellen des Spektrums bei hoher und tiefer 

 Temperatur des Ofens zu messen. Um hierbei von etwaigen Schwan- 

 kungen in der Intensität der Nernstlampe unabhängig zu sein, haben 

 wir folgende Anordnung getroffen : Der Ofen A mit den Metallspiegeln 

 M und M' war auf einem Schlitten befestigt, auf welchem sich noch 

 ein zweites Spiegelpaar iV und N' aus Konstantan befand. Dieses 

 wurde auf dem Schlitten so justiert, daß es durch Verschiebung des 

 Schlittens bis zu einem Anschlag genau in die gleiche Stellung ge- 

 bracht wurde, welche vorher das zu untersuchende, in dem Ofen be- 

 findliche Spiegelpaar eingenommen hatte. Für jede Wellenlänge wurden 

 nun bei den verschiedenen Temperaturen des Ofens in beiden Stellungen 

 des Schlittens Ausschlagsmessungen vorgenommen. Da das außerhalb 

 des Ofens befindliche Spiegelpaar NN' stets auf Zimmertemperatur 

 blieb, so war sein Reflexionsvermögen keinen Schwankungen unter- 

 worfen, und es wurde jede Änderung in der Intensität der Lichtquelle 

 mit Hilfe dieses zweiten Spiegelpaares erkannt und bei der Berechnung 

 der Versuchsergebnisse berücksichtigt. Bezeichnen wir die in bezug 

 auf die Schwankung der Lichtquelle korrigierte Intensität für eine 

 bestimmte Wellenlänge bei Zimmertemperatur (t,) der reflektierenden 

 Flächen mit <^,, bei heißem Ofen (Temperatur i,) mit cp^ und setzen 

 Avir >n fache Reflexion an den Spiegeln voraus, so ergibt sich für die 

 Reflexionsvermögen 72, und R^ bei den Temperaturen t^ und t^ die 

 Relation 



Das Verhältnis — ^ erhält man hiernach mit der m fachen Genauigkeit, 

 R, ® 



mit welcher die Quotienten — sich bestimmen lassen. Die Fehler in 



der Messung dieses Quotienten überschreiten selten ein halbes Prozent, 

 wenn keine dauernden Veränderungen der reflektierenden Metallflächen 



eintreten. Das Verhältnis ~ läßt sich mithin bei der von uns be- 



Ri 

 nutzten Versuchsanordnung auf etwa o.i Prozent genau bestimmen. 

 Versuche der beschriebenen Art haben wir mit Nickel, Stahl, Kon- 

 stantan und Spiegelmetall (Brandes- und ScHÜNEMANNSche Legierung 09) 



